标题：隐形眼镜参数
隐形眼镜相关的名词解释
隐形眼镜参数的名词解释，有关参数的名词解释，让您从专业角度了解隐形眼镜。合适的选择将有益于眼睛健康，让您明眸善睐!
含水量——隐形眼镜材料吸水饱和后，水分占总重量的百分比。
基弧（BC）——镜片的内曲面中心弧。基弧较长，镜片的弧面较平；基弧较短，镜片的弧面较弯。
直径——镜片边缘相对应的两点间的直线距离。
中心厚度——镜片中心点的厚度。
隐形眼镜物理性能
（1）折射率（n）；含水量（%重量）;透氧性（cm2/s）(mlo2/ml*kpa)*1011 
（2）性模量pa*104 ；比重(g/ml)透明度指一种物质的清晰性 。是物质的化学、纯度和水合作用及其他因素的综合体现。通常用特定波长的光线，通过某物质样本的透过率之百分比来表示该物质的透明度。该值在大部分明澈的隐形眼镜材料（无着色）中为92%~98%之间。硬度和韧度材料的硬度是一重要的质量指标，它反映了镜片的制作和镜片的耐用性能。硬度这一属性，硬镜比软镜关系更密切。韧度反映材料柔韧的程度。柔韧性好的材料制作镜片对初戴阶段感觉良好，但不能矫正角膜散光，因为容易紧贴角膜。与角膜形状相吻合 。抗张强度表示材料在被牵拉状态的断裂之前，它所能承受的最大拉力值。抗张强度高→良好耐久性。弹性模量（1）表示一种材料在承受压力时保持形态不变的能力。 
（2）低的材料→对压力的抵抗力小。 
（3）高的材料→更好地抵抗压力。保持形态，提供更好视力效果。比重比重是在一定温度下的空气中，相同体积的材料与水的重量之比率。（水的比重是1.0），比重与密度是一样，密度单位（立方厘米）一立方厘米材料的重量（单位为克）。折射率（1）一种透镜材料的折射率是光在空气中的速度（用n表示，值为1.0）与光在该材料中的速度（表示为n′）之比率。 
（2）材料的折射率越高→入射光发生折射的能力越强； 
（3）软镜材料（亲水性）的折射率与含水量有关。含水量高→折射率低。湿润性隐形眼镜表面的湿润性大，所形成的泪膜也就均匀稳定。均匀稳定的泪膜是配戴舒适，视力理想和防止沉淀物的形成所必需条件。水合作用（含水量）材料的吸水量通常用水分占总重量的百分比表示。 
吸水量少于总重量4%的材料称为疏水材料；大于或等于4%的材料称为亲水聚合物。氧传导性在维持角膜正常生理活动的过程中，氧分子和一些其他离子、分子的通透性至关重要。氧的通透性是隐形眼镜材料最重要的特性之一。角膜无血管来提供正常代谢所需的氧，角膜必须从泪漠中得到所需氧的大部分。泪膜则在睁眼时从大气中获得氧。 
（1）睡眠时，眼睑挡住了来自空气中的氧，泪液中大部分氧都是从角巩缘血管和睑结膜血管中弥散而来。此时泪膜中的氧含量约只有睁眼时的1/3。 
（2）隐形眼镜是角膜和氧供之间的一道屏障。 
（3）氧能通过两条途径到达角膜： 
（4）眨眼时的隐形眼镜活动被泵至镜片后面。 
（5）直接镜片弥散。研究表明：硬镜：每次眨眼时通过“泪泵”的作用，可更换14%-20%的泪液量。软镜：由于镜片在眼球上活动度小，只能更换1%-5%的泪液量。“泪液更换”不仅为角膜提供氧和其他营养物质，还能清除代谢产物（二氧化碳、乳酸）和脱落的上皮细胞。光学区镜片基弧所及的范围，即有屈光力的镜片区域。
Dk值（透氧系数Dk）氧气通过某种隐形眼镜材料的程度。D-氧气在材料中的弥散系数，k-溶解系数。含水量越高，Dk值也越高。
EOP（等氧率）人活体上镜片与角膜之间的含氧百分率。EOP最大值21%，日戴镜EOP>12%，长戴镜EOP>18%。
备注1：Fatt单位——是DK值的单位，以IrvingFatt教授的名字命名。他把极谱法介绍到隐形眼镜这一领域，即把隐形眼镜材料与一极谱电极相接触，当大气中氧通过隐形眼镜材料时，产生一股与通氧量成比例的电流，可由电流量的值来推算和确定DK值。
种类分类
按照镜片的材质分为硬性隐形眼镜、软性隐形眼镜和透气性硬镜。 
硬性隐形眼镜: 
硬性隐形眼镜一般采用PMMA聚合物制成，近年则以硬性透氧隐形眼镜rigid gas-permeable (RGP)较为普及。 
软性隐形眼镜: 
软性隐形眼镜在1961年由捷克化学家Otto Wichterle发明，由于配戴较为舒适，时至今日已成为最普及的镜片种类。 
软性隐形眼镜采用亲水性强的物料，容许氧气透过镜片进入角膜，令配戴更舒适。按配戴的方式分为以下几类(1) 日戴，指配戴者在不睡眠睁着眼的状态下配戴镜片， 
通常每天不超过16-18小时。 
(2) 弹性配戴，指戴着镜片午睡或偶尔配戴镜片过夜睡眠， 
每周不超过2夜（不连续）。 
(3) 长戴,指配戴者在睡眠状态下仍配戴镜片,持续数日方取下镜片 
（通常不超过7天）。 
专家指出，依据配戴时间，则可分为长戴型与日戴型，依据镜片寿命，则可分为即弃型与长期使用型。依据镜片用途可分为(1) 球面镜：供无散光或低度散光眼使用。 
(2) 散光镜：供球面镜不能矫正的散光眼使用。 
(3) 双焦或多焦镜：供老视眼使用。 
近视用角膜接触镜,远视用角膜接触镜,美容用角膜接触镜即彩色隐形眼镜. 
美容用角膜接触镜(彩色隐形眼镜) 
彩色隐形眼镜一般是采用HEMA混合材料, 以HEMA 为基质，加入其他辅料的亲水性软镜材料。然后加以染色或涂色用于眼的美容和矫形。 
彩色隐形眼镜属于软性接触镜 
（soft contact lens, SCL）的主要成分是以下几种 
（1）聚甲基丙烯酸羟乙酯(Poly-hydroxyethylmethacrylate，PHEMA)。 
（2）HEMA混合材料, 以HEMA 为基质，加入其他辅料的亲水性软镜材料。 
（3）非HEME材料，不含有HEME成分的亲水性软镜材料。按照镜片的使用周期分为以下几类(1) 传统式镜片：镜片的使用时限超过3个月；软镜一般为6-12个月； 
透气硬镜通常为1-2年。 
(2) 勤换式镜片：镜片的使用时限为1周至3个月， 
但仍需按常规方法使用护理产品。 
(3) 抛弃式镜片：每次取下镜片即行抛弃，通常持续配戴不超过7天， 
不使用护理产品， 故又叫一次性镜片。按照镜片的功能分为(1) 视力矫正镜片：供屈光不正、无晶体眼或圆锥角膜患者使用。 
(2) 美容镜片：供希望加深和改变眼睛颜色者使用。 
(3) 治疗镜片：供以隐形眼镜作为治疗手段的各种眼疾患者使用。 
(4) 色盲镜片：供色盲者改善辨色力使用。按抛弃时间分类（1）日抛型（2）月抛型（3）季抛型（4）半年抛型（5）年抛型
隐形眼镜的重要参数
1、含水量含水量是软性镜片的一个重要参数，镜片因为含水所以才是软性的，含水量的多少决定了镜片的特性。含水量越高，说明镜片比较柔软，但也比较容易变形，因为它脱水变干越快；反之含水量越低，镜片相对坚硬，变形程度小，脱水变干的时间越长。含水量可分为：低含水38%，中含水42%~60%，高含水﹥60%。
高度近视的镜片其边缘厚度越厚，镜片平均透氧性越差，所以应选择高含水、高透氧的镜片。而眼睛干燥的配戴者应选择低含水量的镜片，使镜片只吸收较少的泪液，留较多的泪液湿润角膜。
顾名思义，也就是镜片中水分的比例，理论上，同样材质的前提下，含水量越高，透氧性能越好，镜片也越柔软，戴着就越舒适，正因为这样，很多人就单纯的理解为镜片的含水量越高就越好，事实是不是这样呢？当然不是，事实上，含水量高于50%会导致镜片易破损和变形，易附着蛋白质等沉淀物，对散光矫正能力较差等不利的因素，因此一般只用于日抛式的镜片；相反的，较低的含水量则可以换来延长镜片寿命，减少附着沉淀物，矫正轻微散光等有利因素，可以用来做半年抛，年抛型的隐形眼镜。 
配戴隐形眼镜的时间较长时，镜片本身的水分会因为蒸发而流失，这个时候镜片会吸取泪液保持原来的含水量，因此，长时间配戴隐形眼镜时，含水量越高就越容易导致眼干，这点千万要注意，很多人的理解可能刚好是相反的。 
年抛型的彩色隐形眼镜含水量基本上都在38%到42%之间，属于低含水量的范畴，但是这个其实和彩色并无多大关系，年抛型的无色普通隐形眼镜含水量基本上也都在这个范围之内。 
如果本身眼睛泪液较少，容易眼干，或者配戴的时间较长，应尽量选择含水量较低的隐形眼镜，相反的，如果眼睛泪液较多，配戴的时间也比较短，则可以选择含水量较高的隐形眼镜。
2、基弧基弧也就是底边曲线。基弧的选择法则是：宜松不宜紧！可用手指推移的方法检查镜片和角膜配合的松紧程度。配戴者眼睛向上看，检查者用手指向上轻推下睑，即用下睑向上推动镜片下缘，如果镜片一推完全滑离角膜为太松，如丝毫不动为太紧，部分推离为合适。也就是镜片的曲率半径，基弧越大，意味着镜片的内表面越平坦，如果镜片的基弧大于眼球的基弧，就可能出现镜片贴不住眼球，容易移位的情况，如果镜片的基弧小于眼球的基弧，则容易让眼睛产生过紧、不舒适的感觉，当然，这两个数值是不可能完全吻合的，一般情况下，镜片的基弧和眼球的基弧差值应控制在0.2mm以内。 
中国人的眼球基弧大部分在8.4-8.6之间，但是也有少数高达8.8,甚至8.9，或者低至8.3，甚至8.2，当你选择的镜片基弧和自己的眼球基弧相差较大时，就可能产生戴着不舒服的感觉，这也就是有的品牌产品明明质量很好，却仍有少数人佩戴不舒服的原因。
3、中心厚度有散光的人配普通球面软镜，应选择中心厚度稍厚的镜片，因为太薄的镜片可能随角膜的形状而改变自身的形状，不能形成理想的透镜。隐形眼镜中心厚度低于0.04mm，属于超薄型，0.04-0.09mm属于标准型，而大于0.09mm则属于厚型，薄的隐形眼镜增加透氧性，提高舒适度，但是易致镜片干燥、脱水、造成角膜干燥、角膜染色，同时镜片易破损，对于彩色隐形眼镜来说，由于采用三明治工艺，三层结构的设计做成超薄型不太现实，因此0.04mm-0.06mm是比较理想的数值。
4、透氧性不同镜片的透氧性差异较大。中心厚度﹤0.04~0.06mm低含水量，中心厚度0.06~0.10mm中含水量，和中心厚度0.15~0.20mm高含水量的镜片能提供足够的氧气给日戴式。
如果角膜处于缺氧的代谢状态，久而久之就会引起并发症，所以要避免睡觉时配戴隐形眼。　
隐形眼镜度数与验光度数的换算
验光的度数是框架眼镜的度数，框架镜的后顶点距离角膜的距离，黄种人大约是12 
毫米。框架镜与隐形眼镜度数有一换算公式： 
Fo=Fs/(1-dFs) 
Fo—隐形眼镜度数Fs—框架镜验光度数d—框架镜与角膜的距离(0.012m) 
例如：框架镜度数为-4.00D，框架与隐形眼镜的距离为12毫米，则隐形眼镜的度数可 
以换算为Fo=4.00D/[1-0.012（-4.00）]=-3.82D，可按-3.75D给予。 
（-4.00D以下，因差值较小可忽略不计） 
若框架镜度数在4.00D到5.00D，则隐形眼镜度数为：近视减0.25D、远视加0.25D； 
若框加镜度数在5.00D到7.00D，则隐形眼镜度数为：近视减0.50D、远视加0.50D； 
若框加镜度数在7.00D到9.00D，则隐形眼镜度数为：近视减0.75D、远视加0.75D； 
若框架镜度数在9.00D到11.00D，则隐形眼镜度数为：近视减1.00D、远视加1.00D。 
初次购买隐形眼镜请去医院或正规连锁眼镜店做常规检查，确认您没有沙眼、结膜炎等严重眼疾病，而且可以使用隐形眼镜。青光眼、激光手术3年内、角膜移植和医生确认不能使用隐形眼镜者，请勿私自购买。隐形眼镜乃医药物件，因此，不可与任何人士共用。共用隐形眼镜可能会引起和传播眼疾。 
若您的眼睛无缘无故地感到不适、眼睛流泪、视觉改变或有红眼症，立即把隐形眼镜取出。 
戴用时间： 
第一天 不超过四小时 
第二天 不超过六小时 
第三天 不超过八小时 
第四天 不超过十小时 
第五天及以后 十二小时以内 
彩色隐形眼镜配戴时间应视个人眼睛状况再减少配戴时间